p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934

## Proses Transesterifikasi Biodiesel Menggunakan Katalis Sodium
Methoxide dan Katalis Berbasis Karbon Aktif dari Tempurung Kelapa yang Diimpregnasi NaOH
Meygi Rezablina 1* , Mustain Zamhari 2 , Ahmad Zikri 3
1,2 Jurusan Teknik Kimia, Program Studi Teknologi Kimia Industri, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
3 Jurusan Teknik Kimia, Program Studi Teknik Energi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang * Koresponden email : meygirzn@gmail.com Diterima: 15 September 2023 Disetujui: 23 September 2023

## Abstract
Biodiesel  is  one  of  the  renewable  energies  that  can  be  obtained  by  converting  triglycerides  into  methyl esters by transesterification process. Used cooking oil is heated with anhydrous methanol which is added with an acid catalyst or base catalyst. The catalyst has a role as a substance to reduce the activation energy of fatty acids in used cooking oil to increase  the reaction rate. In this study, Sodium methoxide alkaline catalyst and NaOH-impregnated activated carbon base catalyst was used. Activated carbon catalyst using variation of concentration of activated carbon 1N, 2N, 3N, 4N, and 5N for 18 hours, 21 hours, and 24 hours and the use of sodium methoxide catalyst with variation of oil: methanol ratio 1:3, 1:6, 1:9, 1:12, 1:15. The results showed that the biodiesel yield using carbon catalyst was 98.2%, 2% w/w catalyst with oil: methanol ratio 1:12 at 60℃ for 120 minutes. The best result of biodiesel using sodium methoxide catalyst is 87.65%, catalyst 1.25% w/w with ratio 1:12, temperature 60℃ for 120 minutes.
Keywords: active carbon, biodiesel, catalyst, sodium methoxide, transesterification

## Abstrak
Biodiesel merupakan salah satu energi terbarukan yang dapat diperoleh dengan cara mengubah trigeliserida menjadi metil ester dengan proses transesterifikasi. Minyak jelantah dipanaskan dengan metanol anhidrat yang ditambah dengan katalis asam ataupun katalis basa. Katalis tersebut mempunyai peranan sebagai zat untuk menurunkan energi aktivasi asam lemak dalam minyak jelantah untuk meningkatkan laju reaksi. Pada penelitian ini, menggunakan katalis alkali Sodium methoxide dan katalis basis karbon aktif diimpregnasi NaOH. Katalis karbon aktif menggunakan variasi konsentrasi terhadap karbon aktif 1N, 2N, 3N, 4N, dan 5N  selama  18  jam,  21  jam,  dan  24  jam  dan  penggunaan  katalis sodium  methoxide dengan  variasi  ratio minyak  :  metanol  1:3, 1:6,  1:9,  1:12, 1:15. Hasil  yang  didapatkan  bahwa,  yeild  biodiesel  menggunakan katalis karbon sebesar 98,2%, katalis 2% b/b dengan  rasio minyak : metanol 1:12 suhu 60℃ selama 120 menit. Hasil terbaik biodiesel yang menggunakan katalis sodium methoxide sebesar 87,65%, katalis 1,25% b/b dengan ratio 1:12, suhu 60℃ selama 120 menit.
Kata Kunci: biodiesel,  katalis,  karbon aktif,  sodium methoxide, transesterifikasi

## 1. Pendahuluan
Kebutuhan  energi  dalam  kebutuhan  sehari-hari  kian  meningkat,  seperti  kebutuhan  rumah  tangga, industri, transportasi dan kebutuhan lainnya [1]. Energi yang seringkali digunakan banyak bersumber dari fosil, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif dan tidak ramah lingkungan, seperti banyaknya emisi gas CO2  di  udara,  efek  rumah  kaca  dan  tidak sustainable [2].  Dewasa  ini,  banyak  para  peneliti  melakukan sejumlah riset terhadap energi terbarukan, salah satunya biodiesel.
Biodiesel merupakan energi terbarukan yang dapat diperoleh dengan mengubah trigliserida menjadi metil ester melalui proses transesterifikasi. Biodiesel dapat berasal dari minyak nabati, minyak jelantah dan lemak hewani. Pada proses transesterifikasi, adanya penambahan katalis asam maupun katalis basa pada saat reaksi. Katalis berperan sebagai katalis untuk menurunkan energi aktivasi asam lemak pada minyak jelantah  untuk  mempercepat  reaksi  dan  mengoptimalkan  yield/rendemen  biodiesel  yang  dihasilkan  [3]. Beberapa jenis katalis ialah katalis basa atau alkali, katalis asam, zeolite, dan enzim.
Katalis  basa  homogen  sering  digunakan dalam  transesterifikasi  biodiesel  karena  memiliki  banyak keunggulan,  yaitu  katalis  dapat  bereaksi  pada  suhu  rendah  dengan  tekanan  1  atm,  dapat  menghasilkan rendemen  yang  tinggi  dalam  waktu  singkat,  Laju  reaksi  dapat  mencapai  4000  kali  lipat  dibanding menggunakan katalis asam [4]. Jenis senyawa yang digunakan pada katalis basa, seperti NaOH (Sodium
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
hidrokside), KOH ( Pottasium hidrokside ), CH3OK( Pottasium Methoxide), CH3ONa ( Sodium Methoxide ). Pada penelitian sebelumnya [5] menyebutkan bahwa katalis Sodium methoxide dapat menghasilkan yield biodiesel hingga 97,9 %.
Penggunaan  katalis  basa  heterogen dipilih karena  keunggulannya,  seperti  tidak  membentuk  reaksi saponifikasi  dan  yield    biodiesel  yang  dihasilkan,  memiliki  hasil  yang  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan menggunakan  katalis  homogen  basa[6].  Pada  penelitian  ini,  memanfaatkan  limbah  tempurung  kelapa sebagai  basa  heterogen  yang  berbasis  karbon  aktif,  agar  meminimalisir  dampak  pencemaran  yang diakibatkan  oleh  limbah  tempurung  kelapa.  Tempurung  kelapa  juga  dapat  diolah  menjadi  bahan  bakar, karbon aktif, bahan farmasi, maupun bahan kosmetik [7].
Karbon aktif mempunyai sifat adsorpsi, sifat yang mempengaruhi adsorpsi adalah pada saat proses aktivasi  baik  secara  fisika  ataupun  kimiawi.  Terjadinya  interaksi  radikal  bebas  antar  permukaan  karbon aktif  dengan  atom  –  atom  seperti  oksigen  dan  nitrogen  sehingga  karbon  aktif  yang  telah  teraktivasi menghasilkan gugus fungsi baru. Permukaan karbon aktif dipengaruhi oleh jenis heteroatom yang terbentuk secara alami pada saat proses aktivasi. Oleh karena itu, karbon aktif dapat bersifat asam maupun basa [8].
Karbon  aktif  yang diimpregnasi  dengan  NaOH  memiliki  tujuan  untuk  mengisi  zat  aktif  ke  dalam pori-pori penyangga karbon aktif dengan cara adsorbsi logam [9]. Untuk mencapai kesetimbangan karbon aktif yang telah ditambahkan cairan memerlukan waktu kontak yang cukup lama. Bahan pendukung yang digunakan  untuk  impregnasi  ialah  bahan  yang  tidak  mengandung  anion  ataupun  kation  dan  yang  dapat dipertukarkan dengan fasa aktif [10]. Karbon aktif memiliki stabilitas panas yang tinggi, yang mempunyai sekitar 87-97% karbon dengan volume pori-pori yang lebih besar dari 0,2 cm 3 /gram [11].
Untuk  melihat  aktivitas  katalis  basa  heterogen,  pada  penelitian  ini  menggunakan  analisis  AAS ( Atomic  Absoption  Spectophotometry )  untuk  melihat  berapa  besar  kadar  NaOH  yang  teradsorpsi  pada karbon  aktif,  pada  analisis  SEM  ( Scanning Electron  Microscopy )  untuk  melihat  luas  permukaan karbon aktif  sebelum  dan  sesudah  diimpregnasi.  Analisa  FT-IR  bertujuan untuk  mengetahui  adanya  gugus  baru dalam karbon aktif.
Berdasarkan  dari  pendahuluan  yang  telah  dibahas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk melakukan  pembuatan  katalis  karbon  aktif  dari  tempurung  kelapa  yang  diimpregnasi  NaOH  dan  katalis Sodium methoxide. Katalis tersebut akan diaplikasikan pada pembuatan biodiesel, tujuan pengaplikasian kedua  katalis  pada  biodiesel  adalah  membandingkan  hasil yield yang  diperoleh  pada  proses transesterifikasi.

## 2. Material dan Metode
Pada  penelitian  ini,  proses  diawali  dengan  pembuatan  katalis  berbasis  karbon  aktif  dari  limbah tempurung kelapa yang diimpregnasi NaOH. Limbah tempurung kelapa dipanaskan dengan muffle furnace dengan  waktu  karbonasi  selama  3  jam  pada  suhu  500℃,  setalah  melalui  proses  pemanasan,  karbon dihaluskan  dan  diayak  menggunakan  ukuran  80  mesh.  Karbon  dengan  ukuran  80  mesh  diaktivasi menggunakan  HCl  0,1  M,  tujuan  aktivasi  adalah  untuk  menghilangkan  zat-zat  yang  terkandung  dalam karbon.
Proses impregnasi karbon aktif menggunakan larutan NaOH dengan konsentrasi 1N, 2N, 3N, 4N, dan  5N  selama  18  jam,  21  jam,  dan  24  jam  pada  suhu  30℃.  Karbon  aktif  yang  sudah  diimpregnasi dilakukanlah  analisis  AAS,  FT-IR,  dan  SEM.  Setelah  mengetahui  katalis  karbon  aktif  yang  terbaik, dilakukanlah  pengaplikasian  katalis  pada  proses  transesterifikasi  biodiesel.  Pembuatan  biodiesel menggunakan katalis berbasis karbon aktif menggunakan kondisi operasi selama 120 menit dengan suhu 60℃, katalis 2% b/b dan rasio molar minyak : metanol sebesar 1:12.
Pembuatan  katalis sodium  methoxide adalah  dengan  mencampurkan  1,25  %  b/b  NaOH  ke  dalam metanol. Rasio molar minyak : metanol sebesar 1:3. 1:6, 1:9. 1:12, 1:15, NaOH dan metanol diaduk dengan kecepatan  120  rpm,  proses  transesterifikasi  biodiesel  dilakukan  selama  120  menit  dengan  suhu  60℃. Setelah proses transesterifikasi selesai, biodiesel dipisahkan ke dalam corong dan disentrifugasi. Metil ester yang telah dipisahkan, di cuci dengan akuades 60℃, dengan rasio minyak : akuades 1:1. Setelah pencucian selesai, metil ester dilakukanlah análisis sesuai standar seperti analisis densitas 40℃, viskositas kinematik 40℃, bilangan asam, dan titik nyala.
Pada pembuatan biodiesel dengan menggunakan katalis sodium methoxide terbentuk 2 fasa, dimana 2  fasa  terdiri  dari  fase  atas  adalah  metil  ester  dan  fase  bawah  adalah  metanol  dan  gliserol.  Sedangkan pembuatan biodiesel yang menggunakan katalis karbon aktif mempunyai campuran yang terdiri dari 3 fase, dimana fase atas adalah metil ester, fase tengah merupakan metanol, dan fase bawah merupakan campuran katalis dan gliserol.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pada  penelitian  ini  dilakukan  pembuatan  katalis  heterogen  berbasis  karbon  aktif  dari  tempurung kelapa yang diimpregnasi NaOH. Dalam penelitian ini, karbon aktif berperan sebagai penyangga katalis, katalis  heterogen  telah  luas  digunakan  pada  proses  pembuatan  biodiesel  dan  pembuatan  biodiesel menggunakan  katalis sodium  methoxide .  Pada  proses  pembuatan  katalis  berbasis  karbon  aktif,  sisi  aktif Na+  terikat  pada  pori-pori karbon  aktif  pada saat  proses  impregnasi.  Oleh karena  itu,  karbon  aktif  yang telah  teradsorpsi  logam  Na,  telah  menjadi  katalis.  Katalis sodium  methoxide terbentuk  dari  NaOH  yang berikatan dengan metanol (CH3OH) sehingga, menjadi ikatan CH3ONa ( sodium methoxide ) dan H2O.

## 3.1 Analisis Karbon Aktif dari Tempurung Kelapa
Tempurung kelapa menjadi bahan utama pembuatan karbon aktif, karbon yang telah diaktifasi diuji sesuai SNI 06-3730-1995, yaitu terdiri dari kadar air, kadar abu, dan kadar zat terbang. Dari uji yang telah dilakukan, karakteristik didapatkan hasil kadar air sebesar 0,54 %, dimana kadar air maksimum sebesar 15 %.  Pengukuran  kadar  air  bertujuan  untuk  mengetahui  sifat  higrokopis  dari  karbon  aktif,  karena  pada umumnya  karbon  aktif  mempunyai  sifat  afinitas  yang  sangat  besar  terhadap  air  [12].  Kadar  abu  yang didapatkan sebesar 6,25 % dengan kadar abu maksimum 10 %, kadar abu yang berlebih dapat membuat luas permukaan karbon aktif berkurang karena adanya penyumbatan pori-pori [12]. Kadar zat terbang pada karbon aktif yang dihasilkan sebesar 0,4 % dengan kadar maksimum 25 %. Kadar zat terbang merupakan hasil aktivasi arang batubara pada berbagai konsentrasi aktivator tunggal dan ganda. Kadar zat terbang juga merupakan hasil dekomposisi zat-zat penyusun arang yang diakibatkan karena proses pemanasan selama pengarangan, dan tidak termasuk komponen penyusun arang [13] .
3.2 Analisis Pengaruh Waktu Impregnasi dan Konsentrasi Terhadap Penyerapan Natrium pada Karbon Aktif dari Tempurung Kelapa yang diimpregnasi NaOH .
Pada  penelitian  ini,  proses  pembuatan  katalis  berbasis  karbon  aktif  yang  diimpregnasi  NaOH dilakukan dengan variasi waktu impregnasi, yaitu 18 jam, 21 jam, dan 24 jam dengan konsentrasi 1N, 2N, 3N, 4N, dan 5N. Hal ini bertujuan untuk melihat kandungan logam natrium yang terserap  dalam karbon aktif  pada  waktu  dan  konsentrasi  tersebut.  Hasil  analisis  AAS  yang  menunjukkan  pengaruh  konsentrasi larutan impregnasi dan waktu impregnasi dapat dilihat di Gambar 1.
Gambar 1 . Pengaruh konsentrasi NaOH dan Waktu Impregnasi terhadap Penyerapan Logam Natrium pada Karbon Aktif Sumber: Data Penelitian, 2023
Berdasarkan Gambar 1 , terlihat bahwa persentase logam natrium yang terserap pada karbon aktif dengan hasil terbaik ialah 5 N pada 21 jam, hal ini disebabkan karena semakin lama dan besar konsentrasi larutan impregnasi, maka semakin besar kesempatan karbon aktif menyerap ( absorp ) logam natrium, tetapi pada waktu 24 jam dengan konsentrasi tertinggi 5 N, karbon aktif  telah mencapai titik kesetimbangan dan kejenuhannya  sehingga  karbon  aktif  tidak  memberikan  hasil  signifikan.  Persentase  kandungan  logam natrium yang terserap pada konsentrasi dan waktu terbaik yaitu 5 N 21 jam adalah sebesar 6,095%.
3.3  Analisis  FT-IR  (Fourier  Transform  Infa-Red)  Karbon  Aktif  Sebelum  dan  Sesudah  Impregnasi NaOH
Pada penelitian ini melakukan analisis FT-IR, tujuannya untuk melihat gugus baru yang terbentuk pada  karbon  aktif  setelah  diimpregnasi  NaOH.  Adanya  gugus  baru  menandakan  adanya  ikatan  logam natrium dengan unsur lain pada karbon aktif. Hasil analisis FT-IR untuk sampel karbon aktif dari tempurung kelapa sebelum dan sesudah impregnasi NaOH dapt dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3 dibawah ini.
Gambar 2 . Hasil Analisis FT-IR sebelum impregnasi Sumber: Data Penelitian, 2023
Gambar 3 . Hasil Analisis FT-IR setelah impregnasi Sumber: Data Penelitian, 2023
Hasil  analisis  FT-IR  menunjukkan  bahwa  kedua  sampel,  karbon  aktif  sebelum  dan  sesudah impregnasi  NaOH  mengandung  gugus  monomer  C-C  pada  panjang  gelombang  sekitar  3400-3500  cm -1 . karbon aktif sebelum dan sesudah diimpregnasi juga memiliki gugus ester-CO pada panjang gelombang 1395-1440  cm -1 .  Dari  gambar  3  terlihat  bahwa,  karbon  aktif  setelah  diimpregnasi,  intensitas peak yang dimiliki lebih tinggi dibandingkan dengan karbon aktif sebelum impregnasi. Adanya peak dengan panjang gelombang  sekitar  1400  cm -1 menandakan  adanya  gugus  karbonat  (CO 3 2- )  pada  karbon  aktif  setelah impregnasi  NaOH.    Senyawa  karbonat  yang  terbentuk,  dapat  dipastikan  merupakan  senyawa  Na 2 CO 3 , dimana senyawa natrium berikatan dengan gugus karbonat. Reaksi senyawa NaOH dengan karbon sebagai berikut :
4 NaOH + C → Na 2 CO 3 + Na 2 O + 2 H 2 Na 2 O + C → 2 Na + CO
Na 2 CO 3 + C → 2 Na + 3 CO
Reaksi  yang  terjadi  dapat  merusak  makropori  karbon,  sehingga  dapat  menyebabkan  terbentuknya mikropori pada karbon aktif setelah diimpregnasi.

## 3.4 Analisa SEM (Scanning Electron Microscopy)
Untuk melihat karakteristik dari katalis heterogen salah satunya adalah melihat sifat permukaan yang meliputi  struktur  dan  morfologi  suatu  katalis,  oleh  karena  itu  dilakukan  uji  SEM  ( Scanning  Electron Microscopy ). Hasil dari analisis SEM ditunjukkan pada Gambar 4 .
Gambar 4 . Hasil Analisis SEM sebelum impregnasi Sumber: Data Penelitian, 2023
Gambar 5 . Hasil Analisis SEM setelah impregnasi Sumber: Data Penelitian, 2023
Berdasarkan  hasil  analisa  yang  dilakukan,  bahwa  morfologi  karbon  aktif  sebelum  diimpregnasi memiliki ukuran rata-rata sekitar 5,41 µm, hal ini menunjukkan bahwa karbon aktif memiliki makropori yang dapat mempengaruhi logam natrium yang akan melekat. Akan tetapi setelah dilakukan impregnasi, karbon aktif membentuk mikropori, pembentukan mikropori tersebut disebabkan oleh reaksi antara NaOH dan karbon pada saat proses impregnasi. sehingga karbon aktif mempunyai ukuran pori sebesar 244,5 nm. Berdasarkan hasil AAS dan FT-IR dapat memperkuat indikasi bahwa adanya sisi aktif dalam karbon aktif, sehingga  karbon  aktif  dapat  dijadikan  katalis  terutama  untuk  mengkatalisis  pada  proses  transesterifikasi biodiesel.

## 3.5  Analisis  Pengaplikasian  Katalis  dalam  Pembuatan  Biodiesel  Menggunakan  Katalis  Karbon Aktif/NaOH
Untuk  melihat  aktivitas  katalis,  maka  dilakukan  pengaplikasian  katalis  ke  dalam  proses transesterifikasi  biodiesel.  Karakteristik  yang  di  uji  pada  biodiesel  ini  meliputi  massa  jenis,  viskositas kinematik, bilangan asam, dan titik nyala. Pembuatan biodiesel dilakukan pada suhu 60 ℃ dengan katalis 2% b/b selama 2 jam dan ratio minyak : metanol, 1:12. Yield /rendemen yang dihasilkan sebesar 89,2 %. Pada  penelitian  sebelumnya,  [6]  juga  memperoleh yield sebesar  92%  menggunakan  katalis  karbon aktif/KOH.
Faktor yang mempengaruhi densitas dan viskositas biodiesel salah satunya adalah bahan baku. Hal ini  dikarenakan  penggunaan  minyak  jelantah  yang  telah  beberapa  kali  dipanaskan  sehingga  minyak mengandung  senyawa  –  senyawa  yang  membuat  massa  jenis  meninggi  dan  dapat  membuat  fluida  yang dihasilkan  berjalan  lebih  lambat  dan  menghasilkan  viskositas  yang  tinggi.  Setelah  dilakukan  pengujian, hasil yang diperoleh ialah massa jenis sebesar 863 kg/m 3 , dengan rentang densitas menurut SNI 04-7182- 2015 yaitu 850-890 kg/m 3 . Viskositas kinematik biodiesel sebesar 4,9 cSt. Hal ini menyatakan bahwa massa jenis dan viskositas dari biodiesel yang dihasilkan masuk ke dalam standar. Bilangan asam yang diperoleh sebesar  0,3  mg-KOH/g  dengan  kadar  maksimal  0,5  mg-KOH/g, dari  hasil  tersebut  maka  biodiesel  tidak mengindikasi mengandung asam lemak bebas. Titik nyala biodiesel berada di suhu 184℃, dimana suhu tersebut sudah masuk ke dalam standar biodiesel dimana rentang titik nyala biodiesel minimal 100℃.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
3.6  Analisa  Pengaplikasian  Katalis  dalam  Pembuatan  Biodiesel  Menggunakan  Katalis  Sodium Methoxide
Pengujian katalis sodium methoxide dilakukan dengan cara pengaplikasian pada pembuatan biodiesel dengan proses transesterifikasi. pembuatan biodiesel dilakukan pada suhu 60 ℃ dengan NaOH 1,25% b/b selama 2 jam dan variasi rasio molar minyak : metanol 1:3, 1:6, 1:9, 1:12, 1:15, yield terbaik yang dihasilkan pada pengujian ini adalah 87,65 % dengan rasio molar minyak : metanol 1:12.
Pengujian karakteristik biodiesel terdiri dari  massa jenis, viskositas kinematik, bilangan asam dan titik nyala. Massa  jenis yang dihasilkan sebesar 871 kg/m 3 , dimana rentang massa jenis biodiesel  sesuai SNI ialah 850-890 kg/m 3 . Viskositas kinematik berada di angka 5,5 cSt, hasil tersebut sudah sesuai SNI, dimana rentang viskositas 2,3-6,0. Viskositas dapat mempengaruhi kinerja injektor mesin diesel, Semakin kecil  angka  viskositas,  maka  cairan  yang  mengalir  akan  semakin  cepat  [14].  Titik  nyala  pada  biodiesel mencapai suhu 170 ℃ yang sudah sesuai SNI.
Pembuatan biodiesel dengan rasio molar minyak  : metanol 1:3, 1:6, 1:9, 1:12, 1:15 mempunyai hasil yield yaitu 68,75 %, 71,35 %, 79,1 %, 87,65 %, 85,1 %. Pengaruh banyaknya metanol dapat berpengaruh pada  hasil  rendemen  biodiesel  atau yeild. Semakin  tinggi  rasio  molar  minyak  :  metanol,  maka  semakin tinggi yield yang dihasilkan, tetapi pada rasio 1:15, yield yang dihasilkan menurun, hal itu terjadi karena disebabkan  oleh  rasio  metanol  yang  terlalu  besar  sehingga  mengakibatkan  produk  yang  terbentuk mengandung metanol yang tinggi. Selain itu juga, terjadinya pembentukan sabun yang dapat menyebabkan penurunan yield biodiesel [15].

## 4. Kesimpulan
Biodiesel menggunakan katalis sodium methoxide mempunyai hasil yield lebih tinggi, yaitu 87,65% dengan  rasio  minyak  :  methanol  terbaik  1:12.  Titik  nyala  biodiesel  ini  di  suhu  184  ℃.  Biodiesel menggunakan katalis karbon aktif/NaOH memiliki yield 89,2% dengan rasio minyak : metanol 1:12. titik nyala biodiesel di suhu 174 ℃.
Pemisahan  biodiesel  dengan  katalis  homogen  ( sodium  methoxide )  cenderung  lebih  sulit dibandingkan katalis heterogen (karbon aktif/NaOH), dan produksi gliserol lebih sedikit pada penggunaan katalis karbon aktif/NaOH dibandingkan menggunakan katalis sodium methoxide. Saran untuk penelitian selanjutnya,  adanya pembaruan  bahan  baku  untuk  pembuatan katalis  heterogen  agar  menghasilkan yield yang  lebih  maksimal  dan  menghasilkan  struktur  pori yang  lebih baik,  memvariasi  suhu  dan  waktu  pada proses transesterifikasi biodiesel.

## 5. Daftar Pustaka
[1] M.  R.  Avhad  dan  J.  M.  Marchetti,  “A  review  on  recent  advancement  in  catalytic  materials  for biodiesel  production,” Renew.  Sustain.  Energy  Rev. ,  vol.  50,  hal.  696–718,  2015,  doi: 10.1016/j.rser.2015.05.038.
[2] G. Perin dan P. R. Jones, “ScienceDirect Economic feasibility and long-term sustainability criteria on the path to enable a transition from fossil fuels to biofuels,” Curr. Opin. Biotechnol. , vol. 57, hal. 175–182, 2018, doi: 10.1016/j.copbio.2019.04.004.
[3] I. M. Atadashi, M. K. Aroua, A. R. Abdul Aziz, dan N. M. N. Sulaiman, “The effects of catalysts in biodiesel  production:  A  review,” J.  Ind.  Eng.  Chem. ,  vol.  19,  no.  1,  hal.  14–26,  2013,  doi: 10.1016/j.jiec.2012.07.009.
[4] M. K. Lam, K. T. Lee, dan A. R. Mohamed, “Homogeneous , heterogeneous and enzymatic catalysis for  transesteri  fi  cation  of high  free  fatty  acid oil  (  waste  cooking  oil  )  to  biodiesel :  A  review,” Biotechnol. Adv. , vol. 28, no. 4, hal. 500–518, 2010, doi: 10.1016/j.biotechadv.2010.03.002.
[5] K. Chen, Y. Lin, K. Hsu, dan H. Wang, “Improving biodiesel yields from waste cooking oil by using sodium methoxide and a microwave heating system,” Energy , vol. 38, no. 1, hal. 151–156, 2012, doi: 10.1016/j.energy.2011.12.020.
[6] E.  Burchacka  dan  B.  Narowska,  “Use  of  activated  carbons  as  catalyst  supports  for  biodiesel production,” Renewal Energy vol. 135, hal. 176–185, 2019, doi: 10.1016/j.renene.2018.11.006.
[7] Amelia  Rizki,  Pandapotan  Harlanto,  Purwanto,  “Proses  Hidrolisis  Biomassa,” Jurnal  Teknologi Kimia dan Industri , vol. 2, no. 4, hal. 146–156, 2013.
[8] G. Sharma, S. Sharma, A. Kumar, C. W. Lai, M. Nushad, Shehnaz, J. Iqbal, F. J. Stadler, “Review Article Activated Carbon as Superadsorbent and Sustainable Material for Diverse Applications,” Adsorption Science & Technology vol. 2022, 2022.
[9] P. Munnik, P. E. De Jongh, dan K. P. De Jong, “Recent Developments in the Synthesis of Supported Catalysts,” Chem. Rev. , vol. 115, no. 14, hal. 6687–6718, 2015, doi: 10.1021/cr500486u.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
[10] A. Dejean, I. W. K. Ouédraogo, S. Mouras, J. Valette, dan J. Blin, “Shea nut shell based catalysts for the production of ethanolic biodiesel,” Energy Sustain. Dev. , vol. 40, hal. 103–111, 2017, doi: 10.1016/j.esd.2017.07.006.
[11] M.  H.  Dahlan,  A.  Saleh,  F.  Asip,  dan  A.  Makmun,  “Application  of  mixed  based  membrane technology from component materials bintaro, zeolite and bentonite to reduction of songket waste liquid cloth,” AIP  Conference Proceedings, 2017.
[12] A.  Selan,  “Pemanfaatan  Kulit  Singkong  Sebagai  Bahan  Baku  Karbon  Aktif,”  Jurnal  Ilmu Pendidikan Fisika, hal. 32–36, 2016.
[13] T.  H.  Po,  K.  H.  P.  O.  Hco,  dan  T.  Fax,  “Website :  http://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/ Produksi Karbon Aktif dari Batubara Bituminus dengan Aktivasi,” Reaktor, 2017.
[14] A. Bilgin, M. Gülüm, İ. Koyuncuoglu, E. Nac, dan A. Cakmak, “Determination of transesterification reaction parameters giving the lowest viscosity waste cooking oil biodiesel,” Social and Behavioral Sciences, vol. 195, hal. 2492–2500, 2015, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.06.318.
[15] D. Y. C. Leung, X. Wu, dan M. K. H. Leung, “A review on biodiesel production using catalyzed transesterification,” Appl. Energy , vol. 87, no. 4, hal. 1083–1095, 2010, doi: 10.1016/j.apenergy.2009.10.006.